S94 riesamtsitzung vom 27. November 1919 



vermögen geprüft. Der Verlauf <ler Reflexionskurven (Fig. 7) ist ziem- 

 lich unregelmäßig, und es ist sehr zweifelhaft, ob die Kurven dem wahren 

 Sachverhalt einigermaßen entsprechen. Die relativ hohen Werte des 

 Reflexionsvermögehs bei 22 ju, die bei den meisten Kieselsäurever- 

 hindungen auftreten (Zirkon bildet eine Ausnahme), sind auch 1 >ei dem 

 Spodumen vorhanden. Ein Reflexionsmaximum findet sich in der Kurve 

 für den senkrecht zur Vertikalachse schwingenden Strahl bei 35 u. 

 and vermutlich folgt ein zweites sehr schwaches bei etwa 100 u. Fin- 

 den Strahl, dessen elektrischer Vektor der Vertikalachse parallel läuft, 

 sind zwei Maxima erkennbar, von denen das kurzwelligere hei 44 u.. 

 das langwelligere jenseits 1 10 u liegt. 



Durchlässigkeit. 



Es ist mehrfach, auch in unserer ersten Mitteilung, darauf hin- 

 gewiesen worden, daß man aus dem Reflexionsvermögen nur dann 

 einwandfreie Schlüsse auf die Dielektrizitätskonstante einer Substanz 

 ziehen kann, wenn man zugleich deren Extinktionskoeffizienten bestimmt 

 bzw. den Nachweis liefert, daß dieser Extinktionskoeffizient genügend 

 klein ist, um die Anwendung der einfachen FRESNELSchen Formel für 

 die Berechnung der Dielektrizitätskonstanten aus dem Retlexionsver- 

 mögen zu gestatten. Da wir bei unseren Versuchen auf die Prüfung 

 des Zusammenhanges zwischen den auf optischem und elektrischem 

 Wege bestimmten Dielektrizitätskonstanten besonderen Wert legen, 

 haben wir auch diesmal die Durchlässigkeit der untersuchten Kristalle 

 für das äußerste Ende des langwelligen ultraroten Spektrums gemes- 

 sen. Leider standen uns nicht von allen Kristallen, deren Reflexion 

 wir untersucht hatten. Platten von geeigneter Dicke für die Absorp- 

 tionsmessung zur Verfügung. Wir mußten deshalb diese Messungen 

 zunächst auf 20 Kristalle beschränken. 



Tab. IV zeigt das Ergebnis .unserer Beobachtungen. Ihre Ein- 

 richtung ist ohne weitere Erklärung verständlich und fast genau über- 

 einstimmend mit derjenigen der Tabelle V unserer ersten Mitteilung. 

 Es sei nochmals hervorgehoben, daß wir unter der Durchlässigkeit 6 

 den direkt beobachteten Wert des [ntensitätsverhältnisses der hindurch- 

 gelassenen und der auffallenden Strahlung, ausgedrückt in Prozenten. 

 \ erstehen 



Es zeigl sich wiederum, daß für die langwellige Quecksilber- 

 dampfstrahlung die Durchlässigkeil aller untersuchten Kristalle in sämt- 

 lichen unserer Prüfung zugänglichen Schwingungsrichtungen so erheb- 

 lich ist. daß die Vernachlässigung der Extinktionskoeffizienten bei der 



